1020 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



im Tangentialschnitt oft sechsseitig, 18—40 u weit, im Radialschnitt von 

 sehr ungleicher Länge, in manchen grosse Krystalle von Calciumoxalat, 

 in anderen sehr feinkörniger, im durclifallenden Lichte grauer »Krystall- 

 sand«^). Derb- bis dickwandige Fasern als Grundmasse, im Querschnitt 

 von sehr ungleicher Grösse, eckigem ♦• Umfang und meist rundem Licht- 

 raum, bis 1 9 [X breit und bis 1 1 \i weit, mit kleinen, aber ziemlich reich- 

 lichen Tüpfeln; in einzelnen, meist mehrschichtigen Querzonen abgeplattet. 

 (Jahresringbildung?) Strangparenchyrn umringt die Gefässe, hier in man- 

 chen Zellen, gleich den Markstrahlen, »Krystallsand« enthaltend (daher 

 das weisse Aussehen einzelner Gefässe im Längsschnitt), und findet sich 

 auch in den erwähnten Querzonen. — Wände aller Elemente gebräunt, 

 die Zellen der Markstrahlen und des Strangparenchyms sowie die meisten 

 Fasern auch von dunkelbraunem, in Alkohol etwas löslichem Inhalte 

 dicht erfüllt. 



Die botanische Abstammung dieses Holzes und die Bedeutung seines 

 Namens müssen vorläufig fraglich bleiben. 



Anmerkung. Unter den in der Wiener Stockindustrie verarbeiteten 

 Hölzern befindet sich auch ein aus Centralamerika stammendes, »Am- 

 mapollo« genanntes. Offenbar ist diese Bezeichnung aus Amapala ent- 

 standen, dem Namen eines wichtigen Hafenortes an der Westküste von 

 Honduras. Das Holz selbst stimmt übrigens mit dem p. 916 im Anhang 

 beschriebenen »falschen Greenheart« nahezu vollkommen überein, bis auf 

 den geringeren, nur 0,05 — 0,10 mm betragenden Durchmesser der Ge- 

 fässe und den spärlicheren gelben hihalt dieser. 



104) Korkhölzer. 



Eine Anzahl meist tropischer Holzgewächse aus den verschiedensten 

 Familien liefert in ihrem Stamm- oder Wurzelholze »Korkholz«, d. h. 

 ein Holz, welches in seinen physikalischen Eigenschaften dem echten 

 Korke mehr oder weniger gleich kommt. Wenn diese Hölzer in ihrem 

 feineren Bau auch Unterschiede zeigen, so stimmen sie doch insofern 

 überein, als ihre Formelemente ungewöhnlich dünnwandig und zu grossem 

 Theile vollkommen inhaltsleer sind, d. h. im trocknen Holze nur Luft 

 enthalten. Die entweder völlig fehlende oder doch nur in geringem 

 Grade vorhandene Ungleichheit in der Dünnwandigkeit der Elemente 



1) Die betreffende Masse löst sich in Salzsäure zum grössten Theile, unter 

 Hinterlassung eines bräunhehen Restes. 



